# Томсонит

Владимир Иванович Вернадский

Томсонит (комптонит) -- минерал из группы цеолитов, играющих такую важную роль в природе (см. Цеолиты). Ромбической системы, бипирамидального класса. Отношение осей: а : b : с = 0,99324 : 1 : 1,00662 (Brögger). Очень беден формами. Вид кристаллов обыкновенно призматический (см. фиг., где m = {110}, b = {010}, c = {001}, a = {100}, d = {401}, e = {801}. Очень совершенная спайность по (010), менее совершенная параллельно (100) и едва заметная по (001). Излом слабо раковистый или неровный. Хрупок. Твердость 5.


Удельный вес 2,3--2,4. Блеск стеклянный; слегка перламутровый. Прозрачен или только просвечивает. Водяно-прозрачен или белого цвета, также сероватый, желтоватый, красноватый или зеленый. Плоскость оптических осей -- базис. Первая положительная биссектриса -- ось b. Пироэлектричен. Перед паяльной трубкой вздувается и трудно сплавляется в белую эмаль. Хорошо выраженные кристаллы редки, обыкновенно радиально лучистые агрегаты, также шарообразные конкреции, иногда плотными массами. Встречается, обыкновенно, в пустотах разлагающихся вулканических пород, результатом разложения которых он и является. Месторождения Т. очень многочисленны, очень хорошие кристаллы в окрестностях Kilpatrick в Шотландии. Химический состав: [SiO4]Al2(Ca,Na2).21/2H2O.


В. В.


Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, т. XXXIIIa (1901): Томбигби -- Трульский собор, с. 493